712 
F, Rinne, Kalkuranit etc. 
von mir untersuchten Kalkuranite von Autun abzugehen k In zahl- 
reichen Fällen wurde anderseits keine scharfe Auslöschung wahr- 
genommen, insbesondere nicht bei Anwendung starker Yergrösser- 
ung. Es blieb auch in den Dunkellagen ein heller Schein, gelegenl- • 
lieh fleckenweise, in den Präparaten, und etwas wellige Auslöschung j' 
war nicht selten zu bemerken. Stellenweise waren diese Unregel- | 
mässigkeiten augenscheinlich mit der bekannten Zwillingsbildung - 
nach dem Prisma verknüpft, insofern sie an den Zwillingsgrenzen 
besonders deutlich wurden. Diese Zwillingsbildung theilte die Platten 
vielfach in zwei ungleiche Felder mit schräg zu den Rechteckrand 
verlaufender Grenze. Da das Prisma, nach dem die Zwillingsbildung j 
erfolgt, nicht ganz rechtwinklig ist, fallen die Auslöschungen der 
in Zwillingsstellung befindlichen Partien ein wenig auseinander. 
Die Doppelbrechung des Kalkuranits ist nicht sehr stark, 
sodass die Polarisationsfarben dünner Blättchen meist grau sind. ' 
Durch die bekannten Gompensationen kommt es nicht selten zu 
scheinbarer Isotropie einzelner Stellen. 
Im convergenten, polarisirten Lichte erkennt man den senk- j 
rechten Austritt der ersten, negativen Mittellinie bei mässig grossem | 
Winkel der optischen Axen. Bei Zwillingen gewahrt man leicht die = 
fast senkrechte Stellung der Ebenen der optischen Axen in den 
verschiedenen Theilen der Platte. 
Bereits Des Gloizeaux hat beobachtet, dass der Winkel der 
optischen Axen sich beim Erwärmen des Kalkuranits verkleinert 
und zwar fand er (nach Dana, Mineralogv, 6. Aufl., S. 858) 2 E . 
bei 17° = 60° 57'; bei 47° — 57° 82*; bei 71 r 2° — 56° 36'; J 
bei 81° — 55° 8'; bei 91° = 54° 10- ; in einem anderen Falle 2 E j 
= 59° 46' bei 17°; bei 26 1 ! 2 ° = 57° 46'; bei 47° = 55° 24'; bei 1 
Tl 1 ^ 0 = 58° 18'; bei 91° = 50° 12'. Ich kann die Verkleinerung j 
des Winkels der optischen Axen beim Erwärmen bestätigen, stellte 
jedoch fest, dass Temperaturerhöhung auf die Grösse von 2 E weit 
energischer wirkt als obige Zahlen angeben. Schon bei 75° fand • 
sich bei den von mir untersuchten Krystallen 2 E — 0°. 
Erhitzt man ein zartes Kalkuranitblättchen langsam im Flamm- : 
ofen, so verblassen schon bei 50° die Polarisationsfarben und bei 
etwa 75° stellt sich Isotropismus auf den Platten im parallelen, j 
polarisirten Lichte ein, oder die Wirkung auf polarisirtes Licht 
erscheint doch auch bei Benutzung eines Gypsblättchens vom Roth 
1. Ordnung sehr gering. Da dickere Blättchen gegenüber dünneren 
zunächst in diesen Nachlassen der Polarisation etwas Zurückbleiben, ; 
erklären sich die Angaben von Des Gloizeaux über das Bestehen eines j 
recht beträchtlichen Winkels der optischen Axen selbst bei 91°. 
Wahrscheinlich hatte die Wärme die von DEs-GloizEaux angewandten 
dickeren Platten noch nicht vollständig durchdrungen. 
1 Kalkuranite von Johanngeöfgenstadt sind nach Brezina 
(Zeitschr. f. Krystallogr., Bd. 3, 273, 1879) monoklin. 
